117 



Form nach entsprechen auch die doppeltbrechenden Krystalle, 

 wie ich in einer noch nicht veröffentlichten Arbeit nachge- 

 wiesen habe, allen Anforderungen des regulären Systems. Die 

 Doppelbrechung tritt nur in den Mischkrystallen auf, sie ist 

 keine der Substanz eigentümliche Eigenschaft, sondern ihr 

 Auftreten ist von besondern Umständen abhängig; sie ist, 

 wenn wir mit Klein zwischen molekularer und secundärer 

 Doppelbrechung unterscheiden, secundär. 



Klein nimmt nun für den Granat an, dass die Doppel- 

 brechung überhaupt beim Act der Krystallisation in einem 

 kurzen Zeitmoment beim Festwerden, durch Contraction der 

 Masse zu Stande kommt, und dass „das zu beobachtende 

 Schwanken der Doppelbrechung nach Stärke und Charakter, 

 die untermischten Schichten isophaner Beschaffenheit und 

 wirksamer Theile wechselnder Bedeutung im optischen Sinne 

 erkennen lassen, dass der Process der Krystallbildung zwar 

 energischer, als früher, aber doch nicht einheitlich verlief, 

 und anzunehmen ist, dass bei demselben vorkommende Tem- 

 peraturänderungen, vielleicht auch solche im Concentrations- 

 grad des Lösungsmittels, nicht nur die mehr oder weniger 

 grosse doppeltbrechende Kraft der Zonen, als vielmehr auch 

 ihren wechselnden Charakter der Doppelbrechung und endlich 

 sogar die isophanen Partien zu Stande gebracht haben". 

 Aus den oben beschriebenen Versuchen ergiebt sich für die Er- 

 scheinungen, welche der Alaun und der Granat zeigen, eine 

 Erklärung, welche die beim Act der Krystallisation wirksamen 

 Momente als durch die beim Zustandekommen der isomorphen 

 Mischung auftretenden Verhältnisse bedingt erscheinen lässt. 



Es ist hiernach anzunehmen, dass die Änderung in dem 

 optischen Charakter der einzelnen Zonen, der Wechsel von 

 isotropen mit doppeltbrechenden Schichten etc. durch die 

 chemisch und physikalisch verschiedenen Moleküle, welche 

 auf eine besondere Weise die Verschiedenheiten in der opti- 

 schen Struktur bewirken, erzeugt werden. 



Die isotropen Zonen können, wie wir gesehen haben, 

 sowohl aus reiner Substanz, als auch aus gemischter bestehen; 

 im letzteren Falle ist Compensation eingetreten. Der optische 

 Charakter der doppeltbrechenden Zonen ist abhängig 

 von der Zusammensetzung derselben und wechselt mit dieser. 



